Zweilcr Abschnitt. Harze. 285 



Schwarzfohre. Die Melhylzahl betragt 45. Nach den bereits frtther 

 beschriebenen Methoden liefl sich auch aus diesem Harze Kaffee- 

 saure, Ferulasaure? und etwas Vanillin gewinnen. Das durch ver- 

 seifende Agenlien wie Kalilauge isolierte Resinol ist verschieden von dem 

 in den Ubersvallungsharzen der Schwarzfuhre und Fichte aufgefundenen 

 Pinoresinol. Es wurde Lariciresinol genannt, besitzt die Formel 

 C 17 H 12 (OCH 3 ) 2 (OH)4 und bildet schune weiBe Kristalle, die bei 169 

 schmelzen. Diese Substanz hat die Eigenschaft, beim Kochen mil alko- 

 holischer Kalilauge in eine ebenfalls kristallisierende isomere Verbindung 

 (Isolariciresinol) vom Schmelzpunkt 95 97 Uberzugehen. Durch 

 Kochen mil Benzol wandelt sich diese plutzlich in ein physikalisch 

 Isomeres vovn Schmelzpunkt 152 155 urn. 



Lariciresinol gibt bei der Einwirkung von alkoholischer Salzsaure 

 in der Warme ein Anhydroprodukt, dem die Formel C 17 H l2 0(OGH3) 2 (OH) 2 

 zukommt 1 ). 



Chromsaure fiihrt das Lariciresinol oder dessen Tetraazetylderivat 

 in ein Oxydationsprodukt CnHjaC^OCHa^OCHgCO^ uber, das bei der 

 Verseifung eine bei 180 181 schmelzende Substanz C 17 H 10 0(OCH 3 ^(OH) 2 

 liefert 2 ). 



Bezuglich der Produkte der trockenen Destination des Pinoresinols 3 ) 

 und Lariciresinols 4 ) sei auf die tabellarische Ubersicht im allgemeinen 

 Teil verwiesen. 



Anwendung. Gemeines Harz und Kolophonium finden eine sehr 

 vielseitige Anwendung zu Firnissen, zur Darstellung ordinarer Schmelz- 

 lacke (Siegellack usw.), zu anderen Lacken, Kitten und Harzseifen. Sie 

 werden auch zur Herstellung von sog. Harzleim zum Leimen des Papiers 

 und zur Bereitung von Maschinenschmieren benutzt. Die gewOhnliche 

 Verwendung des Brauer- und Bouteillenpeches und des Kolophoniums 

 sind bekannt. U. a. dient das Kolophonium auch zur Herstellung von 

 trockener Maschinenschmiere und als Zusatz zum gekochten Leinol in der 

 Fabrikation der Druckerschwarze. Von Zimmermann ist ein Verfahren 

 angegeben worden, urn durch Einwirkung von Kalk oder Zinkoxyd, 

 Bleioxyd, Eisenoxyd usw. auf schmelzendes oder gelostes Harz die Harte 

 und den Schmelzpunkt des Kolophoniums zu erhuhen. Dadurch wird 

 dieses Harz einer lukrativeren Verwendung zugefiihrt, indem das so 

 veranderte Harz als Ersatz fur Kopal benutzt werden kann 5 ). Kolo- 



1) H. Hermann, Monatshefte f. Chemie 23 (1902), p. 1022. 



2) M. Bamberger und H. Renezeder, Monatshefte f. Chemie 24 (1903), p. 209. 



3) M. Bamberger und E. Vischner, Monalshefte f. Chemie 21 (1900), p. 564 

 und p. 949. 



4) Ebenda. 



5) L. E. Andes, Die Fabrikation des Kopallackes usw. Wien, Pest und 

 Leipzig 1895. 



